标题：人造石
定义
人造石学名为实体面材（Solid SurfacingMaterial），它是以甲基丙烯酸甲酯（MMA，俗名压克力）、不饱和聚酯树脂（UPR）等有机高分子材料为基体，以天然矿石粉、颗粒等为填料，加入颜料及其他辅助剂，经过真空浇铸或模压成型的高分子复合材料。本书中为适应消费者的习惯，以人造石称谓。
基本组成
不饱和聚酯树脂:树脂是做人造石最重要的基体材料，一般来说树脂的性能决定了人造石的最终性能。目前用来制作人造石的树脂通常有邻苯型、间苯型、新戊二醇型、间苯/新戊二醇型、乙烯基酯型、丙烯酸型等。
填充料:人造石填充料主要有：氢氧化铝（ATH，还用作牙膏里的磨檫剂）、重质碳酸钙、磷酸氢钙、天然大理石粉、无机花岗岩石粉、色板颗粒。其作用主要有：一是填充体积；二是增强人造石的石材质感；三是增强人造石的机械力学性能；四是作为阻燃剂。
颜料:颜料在人造石中的作用是调配花色品种，使之颜色丰富多彩，从理论上来讲，任何颜色都可以通过各类颜料调配出来。
促进剂与固化剂:促进剂和固化剂是人造石生产所必不可少的助剂，可控制板材的凝胶时间在预定的范围内。
其他助剂：树脂属高分子聚合材料，适当添加一些助剂可以改善其工艺性能，提高生产效率，改进人造石性能，延长寿命。
性能指标
1、亚克力人造石：
序 号
项 目
标 准 值
备 注
1
巴氏硬度
≥58
2
挠度值
≤0.25mm
3
落球冲击
&oslash;38.1mm，0.225kg钢球，610mm，
落下表面无破裂和碎片。
4
冲击韧性
≥3.5KJ/㎡
5
弯曲强度
≥40 Mpa
6
弯曲弹性模量
≥6500 Mpa
7
氧指数
≥35
8
放射性
符合A类要求:Ira≤1.0；Ir≤1.3
产销与使用范围不受限制;
2、铝粉聚酯类人造石:(以氢氧化铝为填充料)
序 号
项 目
标 准 值
备 注
1
巴氏硬度
≥55
2
挠度值
≤0.25mm
3
落球冲击
&oslash;38.1mm，0.225kg钢球，610mm，
落下表面无破裂和碎片。
4
冲击韧性
≥3 KJ/㎡
5
弯曲强度
≥40 Mpa
6
弯曲弹性模量
≥6500 Mpa
7
氧指数
≥30
8
放射性
符合A类要求:Ira≤1.0；Ir≤1.3
产销与使用范围不受限制。

鉴定
人造石材是一种人工合成的装饰材料。按照所用粘结剂不同， 可分为有机类人造石材和无机类人造石材两类。按其生产工艺过程的不同，又可分为聚酯型人造大理石、复合型人造大理石、硅酸 盐型人造大理石、烧结型人造大理石四种类型。 
四种人造石质装饰材料中，以有机类（聚酯型）最常用，其物 理、化学性能亦最好。 
大理石是一种高档的装饰材料，选购时必须慎重，以免浪费金 钱。鉴别大理石外观质量可从下面几项从手。 
（1）判定花纹色调 在光线充足的条件下，将已选好的板材和同一批其它要选购 的大理石板材同时平放在地上，站在距离它们1．5m处仔细目测。要求同一批大理石板材的花纹色调应基本调和。 
（2）检查表面缺陷 在光线充足的条件下，将板材平放在地面上，站在距离大理石 板材lin处观察看不见的缺陷认为没有缺陷；站在距板材lin处可见而在1．sin处不明显的缺陷为无明显缺陷；站在距板材1．sin处 明显见的缺陷认为有缺陷。 ’具体观察的缺陷有i板材翘曲；板材表面上有无裂纹、砂眼、异 色斑点、污点及凹陷现象存在。若判定以上几种缺陷没有则板材为优等品，同时板材正面不许有缺棱掉角缺陷；如果以上各项缺陷不 明显同时也没有明显的缺棱掉角，那么可以认定这块板材为一级 品；如果有那几项缺陷但又不影响使用，并且板材正面只有1处长不大于8mm，宽不大于3mm缺棱或长、宽都不大于3mm掉角，则 可判断该板材为合格品。 板材在运输、装卸过程中而碰坏的，可以进行粘结（针对破裂 板材）或修补（针对棱角缺陷、表面的坑洼或麻点）。但是粘结、修补后正面不允许有明显痕迹，颜色要与正面花色接近。 
（3）查看标记 大理石板材的标记顺序为：命名、分类、规格尺寸、等级、标准 大理石板材命名顺序为：荒料产地地名、花纹色调特征名称、大理石（代号为M）。 大理石板材分为两大类：普型板材（代号为N）：为正方形或长 方形板材；异型板材（代号为S）：为其它形状的板材。 大理石板材有三个等级：优等品（代号为A），一等品（代号为 B）和合格品（代号为C）。等级划分依据是板材的规格尺寸允许偏 差、平面度允许极限公差、角度允许极限公差、外观质量和镜面光泽度。[1] 
种类
[2]1. 人造石是“高分子材料聚合体”，通常是以不饱和树脂和氢氧化铝填充料为主材，经搅拌、浅注、加温、聚合等工艺成型的“高分子实心板”，一般称为：“树脂板人造石”。
2. 以“甲基丙烯酸甲酯”(MMA)为主材的人造石，又称亚克力人造石。以美国杜邦为代表，国内诸如雅迪尔等少数几家专业公司，也能够同时生产“亚克力”人造石。 
3. MMA、树脂混合体人造石，在雅迪尔被称为A板，是行业内率先推广的介于上述二种人造石之间的实用型人造石。
用途
台面1）普通台面：橱柜台面、卫生间台面、窗台、餐台、商业台、接待柜台、写字台、电脑台、酒吧台等。 
人造石兼备大理石的天然质感和坚固的质地，陶瓷的光洁细腻和木材的易于加工性。它的运用和推广，标志着装饰艺术从天然石材时代，进入了一个崭新的人造石石材新时代。  人造石橱柜台面2）医院台面、实验室台面：人造石耐酸碱性优异，易清洁打理，无缝隙细菌无处藏身，而被广泛应用于医院台面和实验室台面等重要场合，满足对无菌环境的要求。水槽用途：洗脸台、洗衣池、洗菜盆等具有不易碎、易保养、耐旧、永远亮丽如新的特点商业装饰1）建筑装饰 
个性化的大门立柱，是建筑空间的点睛之笔，人造石丰富的表现力和塑造力，提供给设计师源源不断的灵感。无论是凝重沉稳的检点风格，还是简洁的时尚现代风格，人造石都能轻松胜任，让每一个大门立柱，都像一件散发文化气息的艺术品，为生活空间增添优雅气质。 
人造石表面光华如镜，故清理容易，历久长新，加上颜色琳琅满目，可塑性强，成为各种窗台板设计的最佳搭配。 
2）商业与娱乐场所装饰 
在各类商业与娱乐场所，若选用人造石可使其设计华丽典雅、合理布局，能产生广阔的运用空间和完美的装饰透光效果，使您走进和谐色调，倍感温馨。特殊的弧度造型，精致的镶嵌，粗矿的拱突，典雅的蚀楼，赏心悦目的抛光，高贵典雅的罗马拱柱，流畅的吧台，和谐雅致的商业柜台，美轮美奂的创意效果无不尽现人造石和谐典雅的形象。彰显商业主题与娱乐的氛围，人造石还可配合多种材料和多种加工手段，营造出独具魅力的特殊设计效果。家具应用人造石是高级家具桌子台面理想材料，老总大班也大有用武之地。卫浴应用人造石洁具、浴缸、个性化的卫浴，是浴室空间的点睛之笔。它具有丰富的表现力和塑造力，提供给设计师源源不断的灵感。无论是凝重沉稳的检点风格，还是简洁的时尚现代风格，健康环保的人造石卫浴，让你享受沐浴的每一刻，生活有她更精彩。艺术加工根据目前国内经济发展的需要，人造石在花盆、雕塑、工艺制品加工方面引领未来消费的潮流。
发展意义
把开采天然石材产生的巨量的废料用作人造石材的主要原料，变废为宝生产人造石材，生产出比天然石材更多的建筑装饰材料，无疑具有巨大的经济意义。围绕人造石材产业的发展形成的产业集群能吸收了大量人员就业，带动区域经济的发展无疑具有巨大的社会意义；人造石材所提倡和彰显的人类生产方式的环保理念对社会的进步和循环经济理念的深入人心更是意义重大。 
石材矿山开采带来70%以上的废石料，处理这些废石料或占用土地堆放或进行填埋，损毁了大量的宝贵土地，使石材资源变成了危害环境的一大公害。这些废石料经挑选除生产一部分工艺品、彩石砂粒，高白度的大理石废料生产一些轻重质碳酸钙以外，其他均无有效有经济价值的方法来利用它。在连绵数十里的各个矿区随处可见各色的乱石渣块成山成岭，填满山沟，破坏了的环境还易形成泥石流。而人造石材产业的崛起为彻底解决这一问题找到了出路。属资源循环利用的环保利废产业，发展人造石材产业本身不直接消耗原生的自然资源、不破坏自然环境，该产业利用了天然石材开矿时产生的大量的难以有效处理的废石料资源，本身的生产方式是环保型的。人造石材的生产方式不需要高温聚合，也就不存在消耗大量燃料和废气排放的问题。因此，人造石材产业是一个前途无量的新型建筑装饰材料产业，有着广阔的发展空间，当前大力发展人造石材产业的条件已经具备，人造石材产业必将获得快速的发展。
正确使用
1、勿在台面上直接放置高温物体。在放置高温物体时，应在放置物品下加带有橡胶脚的支架、隔热垫等其它隔热材料；
2、勿在冷水冲洗橱柜台面后立即用开水烫，以免人造大理石台面会因短时间内骤冷骤热面炸裂；
3、勿在台面上直接拖动较重物品，以便保持台面光洁美观；
4、勿把台面作为菜板直接切、剁各类物品；（提示：在菜板下加一橡胶防滑垫或毛巾）
5、勿让重物或者利器冲击人造石表面，以防留下痕迹；
6、应避免台面与一些有机溶剂接触，如去漆剂、含丙酮的去光水、松香水等，均可能伤害到台面的光泽平整，造成污斑。
7、正常使用不会有事。但如果高温物体直接接触，会很容易爆裂。切记！
保养护理
1、保养
⑴、日常维护只需用海绵、加中性清洁剂擦拭，就能保持清洁；要消毒，可用稀释后的日用漂白剂（与水调和1：3或1：4）或其他消毒药水来擦拭其表面。请用毛巾及时擦去水渍，尽量保持台面的干燥。
⑵、因水中含水垢、强氧化剂（氯离子），水在橱柜台面长时间停留会产生难以去除的污渍，请用电吹风吹干，几个小时或几天后，污渍会慢慢消失。细小的白痕可用食用油润湿干布轻擦表面去除。
⑶出现细小污渍，可用中性洗洁剂、啫喱状牙膏擦拭。
2、护理
一些顽固污渍的去污步骤，要根据板材表面的抛光程度而定：
⑴亚光表面：用去污性清洁剂圆圈打磨，然后清洗，再用干毛巾擦干。隔段时间用百洁布打整个台面擦拭一遍，使其保持表面光洁。
⑵半亚光表面：用百洁布蘸非研磨性的清洁剂圆圈打磨，再用毛巾擦干，并用非研磨性的抛光物来增强表面光亮效果。
⑶高光表面：用海绵和非研磨性的亮光剂磨。特难除去的污垢，可用1200目的砂纸打磨，然后用软布和亮光剂（或家具蜡）提亮。
常见问题
为什么烧铸好的人造石成品几个月后会出现翘曲、开裂现象？
主要是聚枉费树脂与填料、颜料、搅拌不均以及促进剂、引发剂与树脂比例不对引起的。在人造石基体中，即在已撑拌好的树脂、填料、颜料等混合体中，树脂应能使填料保持在均匀的悬浮状态，直到树脂凝胶。如果填料在人造石基体中悬浮不良，沉积到浇铸体的底部，会造成浇铸体上、下部填料分布的差异。由于上层树脂多，固化收缩时放热多，收缩大；下层树脂少，固化时放热少、收缩小，结果造成制品的翘曲或开裂。 
人造石表面的气泡、麻面是由哪些因素引起的？如何排除？
原因主要有三个方面： 
1.填料含水率超出正常指标。当填料颗粒的含水率较高时，周围会形成一个微小的水泡，由于树脂固化是一个放热过程，其释放的热量破坏了颗粒外包水泡的平衡，使水泡残留在人造石基体内，固化后表面就会出现气泡、麻面。 
2.搅拌过程中将空气带入了人造石基体内。 
3.树脂与固化剂，引发剂三者比例不当，残留在基体中的气泡无法及时排出。 
排除方法通常有三种：
1.振动除泡法。该方法的使用应注意平台的振幅、频率及振动时间，振幅过大会使填料沉积到模板的表面，造成一面贫树脂，固化慢，收缩小，放热温度低；而另一面因富树脂，固化块，收缩慢，放热温度高，容易出现翘曲现象。 
2.化学消泡法。采用对树脂交联固化具有阻滞作用的阻聚剂（通称消泡剂）在一定时期内可以阻止树脂聚合，一段时间以后，树脂又可以正常速度聚合，为气泡的有效排出赢得时间。该方法的使用对树脂固化所引起的放热影响不大。如果减少引发剂和促进剂的用量，虽然也可以延缓树脂的聚合，但会因树脂发热曲线变形，影响人造石质量。 
3.搅拌抽真空法。采用搅拌负压使人造石基本保持沸腾，有利于化学反应以及搅拌过程中产生的气泡轻易排除。 
上述三种方法，尤以第一种与第三种方法结合使用比较实用、可靠、具有一次投资长期使用的效果。第二种方法，虽然简便，但大规模生产成本太大。 
对人造石所用的树脂有哪些要求？ 
在选择树脂时应考虑树脂的化学结构和固化性能两个方面。 
1.树脂的化学结构一般采用间苯二甲酸-丙二醇型树脂。它可以满足CMI（美国人造大理石协会）耐热冲击500次循环的要求，用蒸馏水蒸沸48小时，色彩基本保持不变，抗白花，抗起泡性能都较好，但价格比较贵。普通树脂不能用于人造石制造。 
2.树脂固化性能：要求树脂在固化时要有适度的低收缩率以及较高的固化前期强度即绿强度。 
用什么方法可以提高人造石表面的硬度和光泽？
要使人造石产品具有比较完美的外观，后固化处理非常重要。所谓的后固化处理就是将人造石产品在一定的温度下，保温数小时。一般来说，聚酯树脂固化脱模后的强度只达到最大强度的50%左右，到完全固化需几周甚至几个月的时间，而最终固化可以使人造石制品的强度与耐水性能大幅度增加。采用后固化处理可以克服变形、开裂等缺点，提高表面耐水性、耐热冲击性，增加基体树脂强度，有利于提高制品的硬度和光泽，延长使用寿命。缺点时后固化周期过长，建议使用当前最先进的人造石表面UV涂装工艺，瞬间即可干燥固化。
区别
人造石材更耐磨、耐酸、耐高温，抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能也很强。其变形、黏合、转弯等部位的处理有独到之处；因为表面没有孔隙，油污、水渍不易渗入其中，因此抗污力强；可任意长度无缝粘接，同材质的胶黏剂将两块粘接后打磨，浑然一体。 大理石台面：天然石材的长度不可能太长，不可能做成通长的整体台面，与现代追求整体台面的不相适宜。 
天然大理石的纹理非常美观，质地坚硬，防刮伤性能好，耐磨性能也可以；但有孔隙，易积存油垢，且天然大理石脆性大，不能制作幅面超过1米的台面，二块大理石拼接不能浑然一体，缝隙易滋生细菌，天然石密度较大，需要结实的橱柜支撑，虽然它坚硬，但弹性不足，如遇重击会发生裂缝，很难修补，一些看不见的天然裂纹，遇温度剧变会发生破裂！
投资
一台高性能，全方位的搅拌机和大容量的造粒机是必不可少的，另外配备若干振动平台、手动工具、简  人造石易导向锯、真空泵、烘房，就可以生产出色彩鲜艳的人造石产品。中小规模生产所需要的设备最低投资大概在3.5万元左右。如果要求机械化程度较高，生产规模较大，要求品种齐全，加上IR流平机、人造石钢化机、无尘房总设备投资约需30万元。
涂装工艺
人造石在家居装饰和建筑装饰中有很大的市场潜力，它的表面光洁，色彩艳丽，光洁如玉，很受消费者喜爱；人造石是人造大理石和人造玛瑙的总称，是用不饱和聚脂树脂与填料、颜料混合，经一定的加工程序制成的，人造石具有无毒，无渗透、易切削加工、色彩可任意调配、形状任意浇铸等优点。
人造石在生产加工中的关键环节是它的成型过程及表面处理，成型过程决定了人造石的内在品质，如硬度、曲变性、耐温性等，表面处理效果就影响它的外在感观，在人造石成型已经流水线生产的今天，它的成型过程已经趋于稳定，但在表面处理过程中就存在打磨抛光浪费人力，浪费时间，污染严重，不良率高等众多问题。人造石的外观定厚可以用砂光机来完成，但是人造石表面的细致砂磨及侧边砂磨一定要人工完成，人造石表面的硬度较高，抛光及上光费时费力，而且目前的技术还不能做出高亮光且具有饱满感观的效果。UV涂装工艺的出现恰恰能使生产人造石的表面处理难题得以有效的解决。
UV是英文紫外线ultraviolet的简称，UV光主要是指波长集中在200nm---450nm光线。UV油漆吸收了UV光（用峰值365nm的UV灯）后，发生了光化学反应，快速完成固化。
喷涂环境要求：建议客户自备无尘喷漆房，可参照天津瑞森特一客户的如下配置；地面采用水基地面，进入喷房经过风廉清洁，每一进口处做一道风帘，以便吹去进入喷漆房人身上携带的灰尘；喷漆房的通风装置采用正压副压法以便有效清洁及过滤空气。
特点
1.外观：表面光洁、无气孔、麻面等缺陷，色彩美丽、基体表面要有颗粒悬浮感、具有一定的透明度。 
2.物理、化学性能：具有足够的强度、刚度、硬度、特别是耐冲击性、抗划痕性要好。 
3.耐久性：具有耐气候老化、尺寸稳定、抗变形以及耐骤冷骤热性。
投资分析
1.油漆成本分析：UV专用漆约85--95 元/㎏，每平方米油漆喷涂用量约为 110-130 克，单位成本计9.5-- 12 元/㎡。
2.产量预测分析：设备运行速度为5-10m/min,每小时约可生产150㎡，每天工作8小时，每天最低可生产1200㎡。
3.人工单位成本分析：每天按保守估计1000㎡计，每月产量为30000㎡，按此工艺操作八个人计，每个人月平均工资1000元，人工单位成本约为0.25元/㎡。
4.用电量单位成本分析：机器耗电量为40KW/H，每天工作八小时，产量1000㎡，电量单位成本为0.3元/㎡。
5.投资成本：此工艺需要的设备有：天津瑞森特IR流平机一台（全长8—15米），天津瑞森特立体五面四灯高效UV光固机一台（小批量生产可用人造石钢化机），具体设备规格天津瑞森特可根据客户产品的实际情况量身订制，设备投资约为7-10万元。
市场预测
据相关统计，随着行业内生产工艺的提高以及广大消费者环保意识的增强，UV固化涂料的应用以其具有的良好的环保性、固化快、耐磨擦性、耐化学性、硬度高等特点正以每年2倍以上的速度发展。正是基于以上种种优势，有更多的企业为了提高生产效率，增加利润，提升企业竞争优势而选择UV涂装，正是基于此种情况，天津瑞森特紫外线设备有限公司与UV涂料厂家合作开发出具有针对性的涂料及设备，用其技术和服务给人造石表面钢化加工市场带来丰厚的回报。
选购心得
人造石是现在市场使用量最大的台面，也是质量和品牌良莠不齐最为突出的产品，特点是人造石没有接缝和随时可以抛光如新。100多往上到几千每米不等，一般老百姓家里用的话现在的市场价在400-1000元就很好了，没有必要太贵的。
现在一些大的橱柜商家都会有自己的OEM牌子，这也是他们利润的最高和让业主根本没法比价的地方，有些的质量还可以，但是有的就不一定了（小天UV灯有不少客户就是专门给一些大的装饰公司和橱柜厂代加工的），同时现在市场一些比较有名的牌子又分成了很多的系列，价格就会高低不同。
行业发展
提要：在中国飞速发展的家居业，人造石材作为一种新型材料，除了作为橱柜行业的配套产品外，在整个行业应用日趋广泛。专家表示，人造石材是不饱和聚酯树脂重要应用领域，上述趋势需每位行业人士的智慧和思考。
在中国飞速发展的家居业，人造石材作为一种新型材料，除了作为橱柜行业的配套产品外，在整个行业应用日趋广泛。由此，随之获得了前所未有的机遇得以迅猛发展，但由于其进入速度快，时间短，市场开拓不完善，造成了多数企业抢占少数市场的局面。
全球物价上涨，人民币兑美元汇率屡创新高，美国次级贷影响，国外品牌的进入，楼市股市前景低靡等等，诸多因素使得局面更显复杂化，人造石材行业在内忧外患的交织，正面临着一个关键的“拐点”，目前，中国的人造石行业正缺少品牌企业，树立几个强势品牌企业对人造石行业的发展是至关重要的。如何把握住当下人造石行业面临的挑战和机遇，开拓海外市场、提高国内市场份额。
专家表示，人造石材是不饱和聚酯树脂重要应用领域，上述趋势需每位行业人士的智慧和思考。一些过去面向海外市场企业要在短时间内树立品牌、建立销售渠道，网罗优秀的人才显然不现实，海内外销售模式的差异等原因都使之不敢在国内大展拳脚，同国内人造石企业合作之路将成为必然。
随国际原油价格屡创新高，国内不饱和聚酯树脂价格也一路走高，以美国杜邦，意大利必图，韩国三星及一批国内知名厂家为代表的人造石行业相继开始涨价。从国际原油价格走势看，短时间内涨价压力将持续强劲。价格上涨必将导致需求萎缩，僧多粥少也必然造成竞争加剧。由于国内人造石企业一般资金少，产品销售范围窄，品牌影响力有限，消费者忠诚度低，且对价格上涨极为敏感。失去价格优势，小企业经营状况堪忧。
最近在北京由深圳市忍静争实业等知名人造石企业起草发布的《中国人造石（实体面材）消费白皮书》使得一部分小企业企图通过偷工减料来蒙骗消费者攫取利润的行为面临很大风险。小人造石企业面临被兼并，收购的命运在未来行业走势将不可避免。橱柜台面企业是人造石消费量最大的渠道之一。人造石涨价必将给橱柜企业带来经营压力，橱柜行业多通过指定的供应商，来获得台面原材料供应。通常情况下橱柜企业和供应商之间的关系是牢固的和不易替换的。但在价格上涨的情况下，橱柜企业为降低成本，在和原有供应商商谈无果的情况下，必将另寻新的供应商渠道。
无论是在内部环境还是在外部需求上，人造石行业的洗牌期都在走向成熟和迸发。大规模的兼并浪潮势在必行，对于有实力的人造石企业来说，通过对小品牌的收购可以达到在短时间内迅速提高产量，实现低边际成本效应，从而达到降低费用、提高产品竞争力，通过收购行为可获得其客户、销售渠道、人才等资源，从而提高自身市场占有率和竞争力，适当正确的兼并、收购等商业行为为众多的企业提供了迅速成长壮大的机会，为强势品牌的树立提供了富饶的土壤。
据专家介绍，人造石企业的海外之路面临重挫。海外之路的受阻，迫使出口企业将销售重点又搬回到内销这条老路。海外军团的加入更使得原本竞争就激烈的国市场，竞争就更趋白热化。由于多年主攻海外市场，脱离国内市场时间长，对在国内市场的销售环境不甚了解，以及国内市场的竞争加剧，使出口型企业的转型处于尴尬之地。如何迅速打开国内市场销售，就成为出口型企业进入国内市场所必需考虑的重之重。